Einfluss der Temperatur auf die Änderung des elektr. Leitungswiderstandes. 509 



Im Jahre 1886 hat C. G. Knott^) genaue Untersuchungen an 

 Nickeldrähten angestellt, wobei er u. a. zu folgendem Schluss ge- 

 kommen ist: ... „Between the limits of temperature specified 

 (200^— 320° C), the slop of the resistance curve is much steeper tlian 

 for any other temperature. The same peculiarity is probably pos- 

 sessed by iron between the temperatures of a dull red and a bright 

 red heat. ..." 



Zum genau gleichen Resultat ist 1888 A. Battelli^) durch 

 «eine Untersuchungen gekommen. 



Nach J. Hopkinson^) wächst der Widerstand eines Eisendrahtes 

 mit steigender Temperatur erst langsam, dann etwas schneller bis 

 dicht unterhalb 855*^ und von dort an plötzlich wieder langsam. 



H. Le Chatelier^) hat eine ganze Reihe von Eisen- und 

 Nickelsorten, sowie eine Anzahl ihrer Legierungen untersucht. Für 

 weiches Eisen, halb und ganz gehärtete Stahldrähte findet er beim 

 Erhitzen in reinem Wasserstoff Umwandlungspunkte bei 710*^ und 

 850'^. für Stahl mit 3 ^/o Silicium nur bei 850", während Manganstahl, 

 also eine Legierung, und Platin keine Knickung aufweisen. 



Le Chatelier erklärt sich diese Erscheinungen durch die An- 

 nahme, es seien die Metalle bei diesen Temperaturen molekularen 

 Veränderungen unterworfen, und Hopkinson weist darauf hin, dass 

 die Temperatur dieser plötzlichen Widerstandsänderung sehr nahe 

 der Entmagnetisierungstemperatur (für Nickel unterhalb 400°, für 

 Eisen bei ca. 870*^) des Metalles liege. 



Nun hat schon im Jahre 1885 C. Heim') durch seine Unter- 

 suchungen nachgewiesen, dass die unter dem Namen Gore'sches 

 Phänomen bekannte Rekaleszenzerscheinung beim Abkühlen 

 des Eisens und Stahles mit dem Wiedereintritt der Magnetisierbarkeit 

 «tets genau zusammenfällt und dass diese kritische Temperatur vom 

 Kohlenstoffgehalt abhängt. Diese plötzliche, molekulare Veränderung 

 wäre nach Gores Ansicht als eine Verminderung der Kohäsion 

 bei der bestimmten Temperatur zu betrachten. 



W. Kohlrausch '^) konnte diese Ei'scheinung auch an chemisch 

 reinem Eisen sehr deutlich wahrnehmen, was Heim, wohl aus tech- 

 nischen Gründen, nicht gelungen ist. 



Dass der magnetische Zustand des Metalles tatsächlich auf die 

 •Orösse seines elektrischen Widerstandes einen Einfluss ausübt, haben 



') Trans, of the Roy. Soc. Edinburgh 33. 



-) Atti della Reale Accad. di Torino 22. 



^) Proc. Roy. Soc. London 45. 



*) Comptes Rendus 110, 112. 



•') C. Heim, Untersuchungen über die Gore'schen Phänomene. 



«) Wied. Annalen 33, 



